natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Zkoušky fragmentace se musí opakovat, přechází-li se z leštěného (plochého) skla na plavené sklo nebo tabulové sklo, a naopak.
The fragmentation tests shall be repeated on transition from polished (plate) glass to float glass or sheet glass, and vice versa.
Přezkouší se šest zkušebních kusů ze série s nejmenší rozvinutou plochou a šest vzorků ze série s největší rozvinutou plochou vybraných podle ustanovení přílohy 13.
Six test pieces from the smallest-developed-area series and six samples from the largest-developed-area series, selected as prescribed in Annex 13, shall be tested.
Různé zóny skla
Different zones of glass
Tvrzené čelní sklo musí mít dvě hlavní zóny, a to FI a FII.
A toughened-glass windscreen shall comprise two main zones, FI and FII.
Může mít též mezilehlou zónu FIII.
It may also comprise an intermediate zone, FIII.
Tyto zóny jsou definovány takto:
These zones are as defined below.
Zóna FI obvodová zóna jemné fragmentace, široká nejméně 7 cm, kolem celého okraje čelního skla, včetně vnějšího pruhu šíře 2 cm, který se nezkoumá;
Zone FI Peripheral zone of fine fragmentation, at least 7 cm wide, all round the edge of the windscreen and including an outer strip 2 cm wide not subjected to assessment;
Zóna FII zóna viditelnosti s proměnlivou fragmentací, která vždy zahrnuje obdélníkovou část o výšce nejméně 20 cm a o délce nejméně 50 cm.
Zone FII Visibility zone of varying fragmentation, always including a rectangular part at least 20 cm high and 50 cm long;
U vozidel kategorie M1 musí střed obdélníku ležet uvnitř kružnice s poloměrem 10 cm, se středem na průmětu středu segmentu V1–V2.
For vehicles of category M1, the centre of the rectangle shall be inside a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of the middle of segment V1-V2.
U zemědělských a lesnických traktorů a u stavebních vozidel se poloha zóny viditelnosti uvede ve zkušebním protokolu.
For agricultural and forestry tractors and for construction-site vehicles, the position of the visibility zone shall be indicated in the test report.
Zóna FIII mezilehlá zóna šířky nejvýše 5 cm mezi zónami FI a FII.
Zone FIII Intermediate zone, not more than 5 cm wide, between zones FI and FII.
Použije se metoda popsaná v příloze 3 v bodě 1.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 1.
Body nárazu (viz příloha 17 obrázek 2)
Points of impact (see Annex 17, Figure 2)
bod 1 ve střední části zóny FII v oblasti vysokého nebo nízkého pnutí;
Point 1 in the central part of zone FII in an area of high or low stress,
bod 2 v zóně FIII co nejblíže ke svislé rovině symetrie zóny FII;
Point 2 in zone FIII, as near as possible to the vertical plane of symmetry of zone FII,
body 3 a 3' 3 cm od okraje na jedné ze střednic zkušebního kusu; pokud jsou znatelné stopy po kleštích, musí být jeden z bodů nárazu v blízkosti okraje se stopou po kleštích a druhý v blízkosti protilehlého okraje;
Points 3 and 3' 3 cm from the edges of one median of the test piece; when there is a tong mark, one of the breakage points shall be near the edge bearing the tong mark and the other near the opposite edge,
bod 5 3 cm vlevo nebo vpravo od okraje zkušebního kusu v místě, kde je poloměr zakřivení okraje nejmenší.
Point 5 3 cm from the edge of the test piece at the place where the radius of curvature of the edge is smallest, either to the left or to the right.
Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže fragmentace splňuje všechny podmínky uvedené v následujících bodech 2.6.1.1, 2.6.1.2 a 2.6.1.3.
A test shall be deemed to have given a satisfactory result if fragmentation satisfies all the conditions given in paragraphs 2.6.1.1, 2.6.1.2 and 2.6.1.3 below.
Zóna FI:
Zone FI:
Počet fragmentů v jakémkoliv čtverci o rozměrech 5 cm × 5 cm není menší než 40 ani větší než 350; avšak v případě počtu menšího než 40, není-li počet úlomků v jakémkoliv čtverci o rozměrech 10 cm × 10 cm, obsahujícím čtverec 5 cm × 5 cm, menší než 160, je toto přijatelné.
The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40 nor more than 350; however in the case of a count of less than 40, if the number of fragments in any 10 cm × 10 cm square containing the 5 cm × 5 cm square is not less than 160, this shall be acceptable.
pro účely výše uvedeného pravidla se úlomek přesahující některou stranu čtverce počítá za polovinu úlomku.
For the purposes of the above rule, a fragment extending across a side of a square shall count as half a fragment.
S výjimkou případu uvedeného v bodě 2.6.2.2 níže, jsou podlouhlé úlomky do 7,5 cm přípustné za předpokladu, že jejich konce nemají ostré hrany.
Elongated fragments may be permitted provided that their ends are not knife-edged and that their length does not exceed 7,5 cm, except in the case provided for in paragraph 2.6.2.2 below.
Jestliže tyto podlouhlé úlomky sahají k okraji skla, nesmějí s ním svírat úhel větší než 45°.
If these elongated fragments extend to the edge of the glass, they shall not form an angle of more than 45° with it.
Zóna FII:
Zone FII:
Uvnitř poloměru 10 cm od bodu nárazu, ale pouze v té části kružnice, která spadá do zóny FII, jsou přípustné tři úlomky o ploše větší než 16 cm2, ne však větší než 25 cm2.
Within a radius of 10 cm from the point of impact, but only in that part of the circle which is included in Zone FII, three fragments having an area of more than 16 cm2 but less than 25 cm2 shall be allowed.
S výjimkou případu podle bodu 2.6.2.2 níže, se v celé zóně FII připouštějí úlomky podlouhlého tvaru, nepřesahují-li 10 cm délky.
Fragments of elongated shape shall be allowed in Zone FII as a whole, provided they do not exceed 10 cm in length, except in the case provided for in paragraph 2.6.2.2 below.
Zóna FIII
Zone FIII
Fragmentace v této zóně musí mít vlastnosti, které jsou mezi vlastnostmi fragmentace přípustnými pro obě sousední zóny (FI a FII).
Fragmentation in this zone shall have characteristics intermediate between those of the fragmentation respectively allowed for the two neighbouring zones (FI and FII).
zóna FI nejvýše 5 úlomků dlouhých 7,5 až 15 cm;
Zone FI not more than five fragments between 7,5 and 15 cm long,
zóna FII nejvýše 3 úlomky plochy mezi 16 a 20 cm2 v oblasti mimo kružnici o poloměru 10 cm se středem v bodu dopadu;
Zone FII not more than three fragments of between 16 and 20 cm2 in area located outside the circle having a radius of 10 cm centred on the point of impact,
zóna FIII nejvýše 4 úlomky dlouhé 10 až 17,5 cm,
Zone FIII not more than four fragments between 10 and 17,5 cm long
a zkouška je opakována na novém vzorku, který vyhovuje požadavkům bodu 2.6.1 nebo vykazuje odchylky v rozsahu výše uvedených limitů;
and is repeated on a new sample, which either conforms to the requirements of paragraph 2.6.1 or presents deviations within the above specified limits.
dvě zkoušky ze všech zkoušek s body nárazu podle bodu 2.5.1 měly nevyhovující výsledek, avšak nebyly překročeny mezní hodnoty stanovené v bodě 2.6.2.2, ale další série zkoušek s novou sadou vzorků vyhovuje požadavkům bodu 2.6.1, nebo ne více než dva vzorky nové sady vykazují odchylky v rozsahu mezních hodnot stanovených výše v bodě 2.6.2.2.
When two tests among all the tests carried out using the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 have given an unsatisfactory result for deviations not exceeding the limits specified in paragraph 2.6.2.2, and a further series of tests carried out on a new set of samples conforms to the requirements of paragraph 2.6.1, or not more than two samples of the new set present deviations within the above specified limits of paragraph 2.6.2.2.
Pro každou kategorii tvrzený čelních skel se ke zkoušce předloží čtyři zkušební kusy s přibližně nejmenší rozvinutou plochou a čtyři zkušební kusy s přibližně největší rozvinutou plochou, přičemž všech osm vzorků musí být téhož typu jako typ vybraný pro zkoušku fragmentace (viz bod 2.2).
For each group of toughened-glass windscreens, four test pieces having approximately the smallest developed area and four test pieces having approximately the largest developed area, all eight samples being of the same types as those selected for the fragmentation tests (see paragraph 2.2 above), shall be subjected to testing.
Popřípadě lze na základě rozhodnutí zkušební laboratoře pro každou kategorii tloušťky čelního skla podrobit zkoušce šest kusů o rozměrech (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm.
Alternatively, at the discretion of the laboratory conducting the tests, for each category of windscreen thickness, six test pieces of the dimension (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm shall be subjected to testing.
Použije se metoda popsaná v příloze 3 v bodě 3.1.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 3.1.
Výška pádu je 1,5 m ± 0/5 mm.
The height of drop shall be 1,5 m ± 0/5 mm.
Sada zkušebních kusů předložených ke schválení se považuje za vyhovující z hlediska zkoušky maketou hlavy, je-li splněna jedna z následujících podmínek:
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if either of the two following conditions is fulfilled, that is to say if:
výsledek jedné zkoušky je neuspokojivý, avšak výsledky další řady zkoušek provedených s novou sadou zkušebních kusů jsou uspokojivé.
One test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces has given satisfactory results.
Pro každý typ čelního skla se použijí požadavky na optické vlastnosti stanovené v příloze 3 v bodě 9.
The requirements concerning optical qualities set out in Annex 3, paragraph 9, shall apply to every type of windscreen.
Výběr zkušebních kusů
Selection of test pieces
Z každé kategorie tvaru a z každé třídy tloušťky se vyberou obtížně vyrobitelné zkušební kusy podle těchto kritérií:
Test pieces of each shape category and of each thickness category difficult to produce shall be selected according to the following criteria for testing.
v případě tabulí plochého skla se dodají dvě sady zkušebních kusů odpovídající:
In the case of flat glass panes, two sets of test pieces shall be provided, corresponding to:
největší rozvinuté ploše;
The largest developed area,
nejmenšímu úhlu mezi dvěma sousedními stranami.
The smallest angle between two adjacent sides.
V případě tabulí plochého a zakřiveného skla se dodají tři sady vzorků, odpovídající:
In the case of flat and curved glass panes, three sets of samples shall be provided, corresponding to:
nejmenšímu úhlu mezi dvěma přiléhajícími stranami;
The smallest angle between two adjacent sides,
největší výšce segmentu.
The largest height of segment.
Zkoušky na zkušebních kusech odpovídajících největší ploše „S“ se považují za použitelné na jakoukoli jinou plochu menší než S + 5 %.
Tests carried out on test pieces corresponding to the largest area ‘S’ shall be considered to be applicable to any other area smaller than S + 5 per cent.
Jestliže předložené vzorky mají úhel γ menší než 30°, považují se zkoušky za použitelné pro všechny vyráběné skleněné tabule s úhlem větším než γ – 5°.
If the samples submitted present an angle γ smaller than 30°, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle greater than γ – 5°.
Jestliže předložené vzorky vykazují úhel γ rovný 30° nebo větší, považují se zkoušky za použitelné pro všechny vyrobené skleněné tabule s úhlem rovným 30° nebo větším.
If the samples submitted present an angle γ greater than or equal to 30°, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle equal to or greater than 30°.
Počet zkušebních kusů na sadu
Number of test pieces per set
Počet zkušebních kusů v každé skupině je následující, podle kategorie tvaru definované v bodě 1.1.3:
The number of test pieces in each group shall be as follows, according to the shape category defined in paragraph 1.1.3 above:
Plochá
Flat
Zakřivená (minimální poloměr zakřivení ≥ 200 mm)
Curved (minimum radius of curvature ≥ 200 mm)
Zakřivená (minimální poloměr zakřivení < 200 mm)
Curved (minimum radius of curvature < 200 mm)
Body nárazu (viz příloha 17 obrázek 3)
Points of impact (see Annex 17, Figure 3)
U plochých skleněných tabulí a zakřivených skleněných tabulí jsou body nárazu znázorněné v příloze 17 na obr. 3a) a 3b), resp. na obr. 3c) a jsou stanoveny takto:
For flat glass panes and curved glass panes the points of impact represented respectively in Annex 17, Figures 3(a) and 3(b) on the one hand, and in Annex 17, Figure 3(c) on the other hand, shall be as follows:
bod 1 v geometrickém středu skla;
Point 1 In the geometric centre of the glass.
bod 2 u zakřivených skleněných tabulí s minimálním poloměrem zakřivení „r“ menším než 200 mm. Tento bod se zvolí na nejdelší střednici v části tabule, kde je poloměr zakřivení nejmenší.
Point 2 For curved glass panes having a minimum radius of curvature ‘r’ of less than 200 mm. The point shall be selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallest.
Z každého bodu nárazu se vyzkouší čtyři zkušební kusy.
Four test pieces shall be tested from each point of impact.
počet úlomků v kterémkoliv čtverci 5 cm × 5 cm není menší než 40;
The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40.
Pokud úlomek přesahuje vyloučenou oblast, posuzuje se pouze část úlomku spadající mimo oblast, která má být posuzována.
When a fragment extends beyond the excluded area only the part of the fragment falling outside of the area shall be assessed.
Úlomky o ploše větší než 3 cm2 se nepřipouštějí, s výjimkou u částí definovaných v bodě 2.6.1.3.
Fragments of an area exceeding 3 cm2 shall not be allowed except in the parts defined in paragraph 2.6.1.3 above.
Úlomky delší než 100 mm se nepřipouštějí, kromě úlomků v oblastech definovaných v bodě 2.6.1.3, za předpokladu, že:
No fragment longer than 100 mm in length shall be allowed except in the areas defined in paragraph 2.6.1.3 above provided that:
konce úlomků nesměřují do určitého bodu;
Fragment ends do not converge to a point.
pokud dosahují k okraji tabule, nesvírají s ním úhel větší než 45°.
If they extend to the edge of the pane they do not form an angle of more than 45° to it.
Sada zkušebních kusů předložených ke schválení se považuje za vyhovující z hlediska fragmentace, pokud byl výsledek alespoň tří ze čtyř zkoušek provedených v každém z bodů nárazu předepsaných v bodě 2.5.1 uspokojivý.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least three of the four tests carried out at each of the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result.
bezbarvé
colourless
zbarvené
tinted
Použije se metoda popsaná v příloze 3 v bodě 2.1.
The test method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.1.
Výšku pádu (od spodku koule k hornímu povrchu zkušebního kusu) činí 2,0 m ± 0/5 mm.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper surface of the test piece) shall be 2,0 m ± 0/5 mm.
Výsledek zkoušky se považuje za uspokojivý, jestliže se alespoň pět zkušebních kusů nerozlomí.
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if at least five of the test pieces do not break.
Pro normální prostup světla tabulemi rovnoměrně tvrzeného skla nebo částmi skleněných tabulí umístěnými v místech podstatných pro řidičův výhled se použije ustanovení přílohy 3 bodu 9.1.
The provisions concerning regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to uniformly-toughened glass panes or parts of glass panes located at places which are essential to the driver's vision.
Ustanovení přílohy 3 bodu 9 platí pro tabule rovnoměrně tvrzeného skla užité jako čelní skla pomalu se pohybujících vozidel, která v důsledku své konstrukce nemohou překročit 40 km/h.
The provisions of paragraph 9 of Annex 3 shall apply to uniformly-toughened glass panes used as windscreens of slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Normální vrstvená čelní skla se považují za součást některé skupiny pro účely zkoušek mechanických vlastností a odolnosti proti vlivům prostředí;
Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to one group for the purposes of tests of mechanical properties and of resistance to the environment.
jmenovitá tloušťka „e“ čelního skla, přičemž se povoluje výrobní tolerance 0,2. n mm nad a pod jmenovitou hodnotu: („n“ je počet vrstev skla v čelním skle);
The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed,
U normálních vrstvených čelních skel se zkoušky, s výjimkou zkoušek s maketou hlavy (podle bodu 3.2) a zkoušek optických vlastností, provedou s plochými zkušebními kusy buď vyříznutými ze skutečných čelních skel nebo pro tento účel zvlášť zhotovenými.
In the case of ordinary laminated-glass windscreens, tests other than headform (paragraph 3.2 below) and tests on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose.
Před každou zkouškou musí být zkušební kusy uchovávány po dobu nejméně čtyř hodin za teploty 23 ±2 °C.
Before each test the test pieces shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Zkouší se čtyři zkušební kusy ze sérií, které mají nejmenší rozvinutou plochu a čtyři vzorky ze sérií, které mají největší rozvinutou plochu, vybrané podle ustanovení přílohy 13.
Four test pieces from the smallest-developed-area series and four samples from the largest-developed-area series selected in accordance with the provisions of Annex 13, shall be tested.
Výška pádu je 1,5 m ± 0/5 mm.
The drop height shall be 1,5 m ± 0/5 mm.
zkušební kus praskne, přičemž se vytvoří četné kruhové trhliny se středem přibližně v bodu nárazu, přičemž nejbližší trhliny nejsou dále než 80 mm od bodu nárazu;
The test piece breaks displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
mezivrstva nesmí být obnažena na ploše větší než 20 cm2;
The interlayer shall not be laid bare over an area of more than 20 cm2,
Sada zkušebních kusů nebo vzorků předložených ke schválení typu se považuje z hlediska zkoušky maketou hlavy za vyhovující, jestliže je výsledek všech zkoušek uspokojivý.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if all the tests give a satisfactory result.
Zkouší se dvanáct čtvercových zkušebních kusů o straně 300 mm ± 0/10 mm.
Twelve square test pieces of 300 mm ± 0/10 mm side shall be subjected to testing.
Použije se metoda popsaná v příloze 3 v bodě 2.2.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.2.
Výška pádu (od spodní strany koule k hornímu povrchu zkušebního kusu) je 4 m ± 0/25 mm.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) shall be 4 m ± 0/25 mm.
Sada zkušebních kusů předložených ke schválení se považuje za vyhovující z hlediska zkoušky koulí o hmotnosti 2260 g, pokud jsou výsledky alespoň jedenácti z dvanácti zkoušek uspokojivé.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 2260 g ball test if at least eleven of the twelve tests have given a satisfactory result.
Zkouší se dvacet čtvercových zkušebních kusů o straně 300 mm ± 0/10 mm.
Twenty square test pieces of 300 mm ± 0/10 mm side shall be subjected to testing.
Použije se metoda popsaná v příloze 3 v bodě 2.1.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.1.
Deset zkušebních kusů se zkouší za teploty + 40 ± 2 °C a deset za teploty – 20 ± 2 °C.
Ten test pieces shall be tested at a temperature of + 40 °C ± 2 °C and ten at a temperature of – 20 °C ± 2 °C.
Výška pádu pro různé kategorie tloušťky a hmotnosti oddělených úlomků jsou uvedeny v následující tabulce:
The height of drop for the various thickness categories and the mass of the detached fragments are given in the table below:
Jmenovitá tloušťka zkušebních kusů
Nominal thickness of test piece
jestliže se mezivrstva neroztrhne, nesmí hmotnost úlomků oddělených od strany skla protilehlé bodu nárazu překročit příslušné hodnoty stanovené výše v bodě 4.3.3.2.
If the interlayer is not torn, the weight of fragments detached from the side of the glass opposite to the point of impact shall not exceed the appropriate values specified in paragraph 4.3.3.2 above.
Sada zkušebních kusů předložených ke schválení se považuje za vyhovující z hlediska zkoušky koulí o hmotnosti 227 g, jestliže je výsledek alespoň osmi z deseti zkoušek provedených při každé teplotě uspokojivý.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 227 g ball test if at least eight of the ten tests carried out at each temperature, have given a satisfactory result.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 4 a zkouška zahrnuje 1000 cyklů.
The requirements of Annex 3, paragraph 4, shall apply, the test being continued for 1000 cycles.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 5.
The requirements of Annex 3, paragraph 5, shall apply.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 6.3.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.3 shall apply.
Použijí se požadavky přílohy 3 bodu 7.
The requirements of Annex 3, paragraph 7, shall apply.
TABULE VRSTVENÉHO SKLA
LAMINATED-GLASS PANES
Tabule vrstveného skla jsou považovány za tabule skla náležející k různým typům, jestliže se liší alespoň v jedné z následujících hlavních nebo vedlejších vlastností.
Laminated-glass panes shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
kategorie tloušťky tabule zahrnující jmenovitou tloušťkou „e“, u které je přípustná výrobní odchylka ± 0,2. n mm („n“ je počet vrstev v tabuli):
The thickness category of the pane in which the nominal thickness ‘e’ lies, a manufacturing tolerance of ± 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the pane) being allowed:
U vrstvených skleněných tabulí se zkoušky provedou s rovnými zkušebními kusy buď vyříznutými ze skutečných skleněných zasklení nebo pro tento účel zvlášť zhotovenými.
In the case of laminated-glass panes, the tests shall be conducted on flat test pieces which are either cut from actual glass glazing or are specially made.
V obou případech musí zkušební kusy ve všech ohledech přesně odpovídat vyráběným skleněným zasklením, pro které se požaduje schválení typu.
In either case the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the glass glazing for the production of which approval is sought.
Ustanovení této přílohy se považují za splněná, jestliže zasklení předložené ke schválení má stejné složení jako čelní sklo již schválené podle ustanovení přílohy 6 nebo přílohy 8 nebo přílohy 9.
The provisions of this annex shall be considered to be met if the glazing submitted for approval is of the same composition as a windscreen already approved under the provisions of Annex 6 or Annex 8 or Annex 9.
ZKOUŠKA MECHANICKÉ PEVNOSTI KOULÍ O HMOTNOSTI 227 g
MECHANICAL STRENGTH TEST - 227 g BALL TEST
Zkouší se osm plochých zkušebních kusů o rozměrech 300 mm × 300 mm, speciálně vyrobených nebo vyřezaných z nejplošší části tabule.
Eight flat samples measuring 300 mm × 300 mm, specially made or cut from the flattest part of a pane shall be tested
Zkušebními kusy mohou být i dokončené výrobky podepřené zařízením popsaným v bodech 2.1.1 až 2.1.1.3 přílohy 3.
Test pieces can alternatively be finished products that may be supported over the apparatus described in paragraphs 2.1.1 to 2.1.1.3 of Annex 3.
Jsou-li zkušební kusy zakřivené, je třeba dbát na to, aby byl zajištěn odpovídající kontakt s podpěrou.
If the test pieces are curved, care should be taken to ensure adequate contact with the support.
Výška pádu je od spodní části koule k hornímu povrchu zkušebního kusu 9 m ± 0/25 mm.
The height of drop from the underface of the ball to the upper face of the test piece or sample shall be 9 m ± 0/25 mm.
koule neprojde zkušebním kusem;
The ball does not pass through the test piece;
laminát se nerozbije na samostatné úlomky;
The laminate shall not break into separate pieces;